Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Devita Sulistiana. 2018. Pengaruh Penambahan Abu Cangkang Bekicot Pada Semen Ramah Lingkungan Terhadap Kuat Tekan Mortar.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 63-69

## PENGARUH PENAMBAHAN ABU CANGKANG BEKICOT PADA SEMEN RAMAH LINGKUNGAN TERHADAP KUAT TEKAN MORTAR
Achendri M. Kurniawan 1) , Devita Sulistiana 2) 1 Fakultas Teknik, Universitas Islam Balitar jl. Majapahit no. 4 Blitar email: achendri.ac@gmail.com
2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Balitar jl. Majapahit no. 4 Blitar email: devitasulistiana17@gmail.com

## ABSTRAK
Blitar Regency is one of the strange culinary centers, among which are processed various foods from snail base ingredients, ranging from kripik, sate oseng-oseng and so on as well as the existence of Blitar district is one of the rice barns in East Java. With the existence of Blitar district as a snail-based culinary producer and one of the rice barns in East Java, this is not spared from several problems, such as the disposal of snail shells in the river and burning of rice straw in rice fields which both will cause environmental damage. This study aims to examine the use of snail shell ash and rice straw ash as a substitute material for cement in mortar mixtures against mortar compressive strength. The research method used was the experimental method by mixing fine aggregate main ingredients  with  snail  shell  ash  and  rice  straw  ash  then  testing  the  compressive  strength.  The  results  of  the compressive test with the addition of the percentage of snail shell shell turned out to increase by 54.78%.
Kata kunci:  Abu Bekicot, Abu Jerami Padi, Kuat Tekan Mortar,

## PENDAHULUAN
Kabupaten Blitar merupakan salah satu lumbung padi di wilayah Jawa Timur sehinggan keberadaan jerami padi  yang  melimpah  masih  tidak  termanfaatkan  dengan  baik.  Diantara  sekian  banyak  kegunaan  jerami  padi, sebagian besarnya dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan tradisional seperti perapian, abu gosok, pembakaran batu-bata, campuran batu-bata dan sebagainya. Dibandingkan dengan potensinya, jelas pemanfaatan abu jerami ini tampak monoton dan juga bernilai guna rendah. Bagi industri semen di tanah air, bahan baku semen yang digunakan berupa batu kapur, tanah liat, pasir silika, pasir besi dan fly ash yang berasal dari abu sisa pembakaran batubara.  Abu  terbang  (  Fly  Ash  )  ini  tidak  mempunyai  kemampuan  mengikat  seperti  halnya  semen.  Tetapi dengan kehadiran air dan ukuran partikelnya yang halus, oksida silika yang dikandung oleh abu terbang akan bereaksi secara kimia dengan kalsium hidroksida yang terbentuk melalui proses hidrasi semen dan menghasilkan zat yang dapat mengikat. Fly ash dapat diganti dengan bahan-bahan yang lain yang mempunyai kandungan silika oksida tinggi seperti abu jerami padi.
Tanaman  padi  memiliki  batang  yang  beruas-ruas.  Panjang  batang  tergantung  pada  jenisnya.  Pada  jenis unggul biasanya berbatang pendek atau lebih pendek daripada jenis lokal, sedangkan jenis padi yang tumbuh di tanah  rawa  dapat  lebih  panjang  lagi,  yaitu  antara  1-2  meter.  Biasanya  setelah  panen  hasil,  batang  padi  tidak dipergunakan  lagi  dan  dibuang  begitu  saja  sehingga  menjadi  kumpulan  jerami  padi  yang  tidak  berguna  lagi. Jerami tersebut kebanyakan terdiri dari batang padi, tetapi ada juga terdapat ujung daunnya.
Setelah  padi  dipanen,  bulir  padi  atau  gabah  dipisahkan  dari  jerami  padi.  Perbandingannya  yang  dapat diperoleh antara gabah dan jerami tergantung dari varietas padi biasanya adalah 1: 1 atau 1: 1.25.
Jerami adalah tanaman padi yang telah diambil bulirnya (gabahnya) sehingga  tinggal batang dan daunnya yang merupakan limbah pertanian terbesar. Jerami sebagai limbah pertanian sering menjadi permasalahan bagi petani  sehingga  sering  dibakar  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Di  beberapa  daerah  di  Indonesia,  jerami diangkut seluruhnya untuk pakan ternak, pembuatan kertas dan lain-lain (Mediastika, 2007).
Jerami  padi  terdiri  atas  daun,  pelepah  daun,  dan  ruas  atau  buku.  Ketiga  unsur  ini  relatif  kuat  karena mengandung silika, dan selulosa yang tinggi dan pelapukannya memerlukan waktu yang lama. Namun, apabila jerami  padi  diberi  perlakuan  tertentu  akan  mempercepat  terjadinya  perubahan  strukturnya  (Kohar  dan Setyaningrum, 2007). Kandungan dari Jerami Padi ialah lignoselulosa yang terdiri dari tiga komponen fraksi serat  yaitu selulosa 32,1%, hemiselulosa 24%, dan lignin 18%. Disamping itu juga jerami padi  mengandung
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Devita Sulistiana. 2018. Pengaruh Penambahan Abu Cangkang Bekicot Pada Semen Ramah Lingkungan Terhadap Kuat Tekan Mortar.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 63-69
silika  (Howard,2003).  Menurut  Reddy  dan  Yang  (2006)  bahwa  komposisi  dari  jerami  padi  terdiri  dari  40% selulosa, 30% hemiselulosa, 15% silika dan 15% lignin.
Jerami adalah hasil samping usaha pertanian berupa tangkai dan batang tanaman serealiayang telah kering, setelah  biji-bijiannya  dipisahkan.  Massa  jerami  kurang  lebih  setara  dengan  massa  biji-bijian  yang  dipanen. Jerami  memiliki  banyak  fungsi,  di  antaranya  sebagai  bahan  bakar,  pakanternak,  alas  atau  lantai  kandang, pengemas bahan pertanian (misal telur), bahan bangunan(atap, dinding, lantai),  mulsa, dan kerajinan tangan. Jerami umumnya dikumpulkan dalam bentuk gulungan, diikat, maupun ditekan. Mesin balerdapat membentuk jerami menjadi gulungan maupun kotak
Jerami merupakan limbah pertanian terbesar serta belum sepenuhnya dimanfaatkan karena adanya faktor teknis dan ekonomis. Pada sebagian petani, jerami sering digunakan sebagai mulsa pada saat menanam palawija. Hanya sebagian kecil petani menggunakan jerami sebagai pakan ternak alternatif di kala musim kering karena sulitnya mendapatkan hijauan. Di lain pihak jerami sebagai limbah pertanian,sering menjadi permasalahan bagi petani,  sehingga  sering  di  bakar  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik,  produksi padi  nasional  mencapai  71,29  juta  ton  pertahun  pada  tahun  2011.  Sedangkan  produksi  jerami  padi  dapat mencapai 12 -15 ton per hektar per panen, bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis varietas tanaman padi yang digunakan (Berita Resmi Statistik, 2013).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2014), produksi padi di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 70,83 juta ton gabah kering giling (GKG), sedangkan produksi jerami padi yang dihasilkan dapat mencapai 50% dari produksi gabah kering panen atau sekitar 35,46 juta ton.Namun demikian, pemanfaatan jerami padi oleh para petani pada umumnya masih rendah.
Kabupaten Blitar juga daerah penghasil daging bekicot yang merupakan salah satu hasil komoditi favorit. Hal ini dapat di buktikannya dengan adanya kampung kuliner bekicot di wilayah siraman Kabupaten Blitar. Di daerah  tersebut  pemanfaatan  daging  bekicot  sebagai  bahan  makanan  antara  lain  oseng-oseng  bekicot,  sate bekicot, dan kripik bekicot. Selama ini pemanfaatan cangkang bekicot belum maksimal pengelolaannya hanya terbatas sebagai bahan baku pakan ternak sebagian sedikit dan mayoritas di buang ke suangai. Hal ii menjadikan pencemaran  lingkungan  semakin  hari  semakin  meningkat  terutama  pendangkalan  sungai.  Pada  kenyataanya kulit bekicot mengandung senyawa kapur CaO dengan persentasenya yaitu 66,70%. Senyawa CaO merupakan salah satu senyawa kimia utama penyusun semen.
Penelitian lain oleh  Rahmadsyah Yazid Putra1 dan Nursyamsi, diketahui bahwa pemakaian abu cangkang bekicot sebagai bahan substitusi semen cenderung bersifat sebagai bahan retarder dalam campuran pasta semen, sedangkan  abu  cangkang  kelapa  sawit  cenderung  bersifat  sebagai  accelerator  dalam  campuran  pasta  semen. Nilai  slump  campuran  beton  menurun  dengan  meningkatnya  persentase  substitusi  abu  cangkang  bekicot, sebaliknya dengan meningkatnya persentase substitusi abu cangkang kelapa sawit maka nilai slump campuran beton naik.
Penelitian serupa dilakukan oleh Frieska Ariesta S dan Dyah Sawitri, diperoleh hasil bahwa abu sampah organik mengandung 69,7% CaCO3; 12,1% KCl; 4% Cd0.15Gd0.85; 3% SiO2; 8,1% Fe ( Se0.5Te0.5) dan 3% Al2ErGe2, Abu cangkang bekicot mengandung 100% CaCO3. Ditentukan tiga variasi jumlah komposisi Abu sampah:Abu cangkang bekicot yaitu Ekosemen A (58,2%:40%); Ekosemen B (49,1%:49,1%) dan Ekosemen C (54,01%:44,09%). Sebagai variabel kontrol digunakan Semen Portland jenis OPC (Ordinary Portland Cement) merek ‘Semen Gresik’. Dari hasil pengujian fisika didapat ekosemen B paling mendekati nilai ‘Semen Gresik’ OPC yaitu kuat tekan 3 hari (7,2 kg/cm2) dan densitas serbuk (2,535 gr/ml).
Bekicot dikategorikan sebagai binatang malam karena lebih aktif bergerak di malam hari sedangkan pada siang hari bekicot beristirahat atau tidur. Bekicot termasuk binatang lunak (mollusca) dan diklasifikasikan ke dalam kelas.
Gastropoda (Santoso, 1989). Bekicot banyak dimanfaatkan untuk makanan manusia sebagai sumber protein (dikenal  sebagai  escargot  )  di  Eropa,  Asia  dan  Afrika  karena  mengandung  banyak  daging  dan  mengandung banyak asam amino esensial. Bekicot juga sudah menjadi komoditas ekspor. Ekspor bekicot ke Perancis pada tahun 1986 baru mencapai 1.212 ton, sedangkan pada tahun 1990 naik menjadi 11.000 ton (Koswara, 2002).
Besarnya  manfaat  dan  pertumbuhan  perdagangan  ini  menyebabkan  timbulnya  limbah  cangkang  bekicot dalam jumlah yang cukup besar. Limbah cangkang bekicot banyak ditemukan di kabupaten Kediri. Cangkang bekicot banyak mengandung senyawa-senyawa antara lain protein, lemak, air, kitin dan mineral-mineral seperti kalsium,  kalium,  magnesium,  besi,  seng  dan  mangan  (Aboua,  F.,  1990).    Kandungan  nutrisi  bekicot  adalah sebagai berikut:
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Devita Sulistiana. 2018. Pengaruh Penambahan Abu Cangkang Bekicot Pada Semen Ramah Lingkungan Terhadap Kuat Tekan Mortar.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 63-69
Tabel 1. Kandungan Nutrisi Bekicot No Nutrisi Jumlah 1 Protein kasar 51,8% 2 Lemak kasar 13,61% 3 Serat kasar 6,09% 4 Kadar abu 24% 5 Energi metabolis 2094,98 Kal/kg
Tarigan (2008:14)
Hewan berlendir ini telah lama dilirik orang untuk dikonsumsi karena memiliki kadungan gizi dan nutrisi yang tinggi. Berdasarkan penelitian Creswell dan Kopiang pada 1981, daging bekicot mengandung asam amino dan protein tinggi. Cangkangnya juga  kaya  kalsium. Secara detail, protein yang terkandung sekitar 12 gram/ 100 gram,  lemak  1%,  hidrat  arang  2%,  kalsium 237  mg,  fosfor  78 mg,  Fe  1,7  mg, serta  vitamin  B  komplek (terutama B12).

## Abu Cangkang Bekicot
Abu  cangkang  bekicot    diperoleh  dari  proses  pembakaran  cangkang  bekicot  hingga  menjadi  abu  atau dimasukkan ke dalam oven dengan suhu tertentu. Setelah itu cangkang bekicot dengan sendirinya akan menjadi halus.
Tabel 2 Komposisi Abu Cangkang Bekicot
Komponen Kadar (% berat) CaO 66,70 SiO2 7.88 Fe2O3 0.03 MgO 22.28 Al2O3 1.25
Sumber: Siregar, S.M. 2009

## METODE PENELITIAN Tempat  dan Waktu Penelitian
Dikarenakan  pemenuhan  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  penelitian,  sehingga  penelitian  ini dilaksanakan di berbagai tempat terpisah, seperti pada Tabel berikut:
Tabel 3 Tempat dan Waktu Penelitian No. Tempat penelitian Waktu Kegiatan penelitian 1 Puskesmas kepanjenkidul Kota Blitar 24 - 25 Mei 2018 pembakaran bahan baku cangkang bekicot dan jerami padi 2 Laboratorium teknik sipil Universitas Islam Balitar 1 – 4 Juni 2018 • Penghalusan bahan baku semen 1 September 2018 • Pembuatan dan pencetakan mortar 3 Laboratorium teknik sipil, Univ Brawijaya Malang 19 September 2018 Uji tekan kualitas semen
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Devita Sulistiana. 2018. Pengaruh Penambahan Abu Cangkang Bekicot Pada Semen Ramah Lingkungan Terhadap Kuat Tekan Mortar.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 63-69

## Bahan dan Alat Bahan
Bahan  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  cangkang  bekicot  dan  jerami  padi.  Cangkang bekicot diperoleh dari limbah indsutri pengolahan daging bekicot yang berada di Desa Siraman, Kec. Selopuro, Kabupataen Blitar. Sedangkan jerami padi diperoleh dari  area persawahan di Desa Langon, Kec. Ponggok, Kab. Blitar . Bahan lainnya adalah pasir besi yang diperoleh dari pantai pasur,  Desa Bululawang, Kecamatan Bakung, Blitar, Jawa Timur, dan tanah liat yang diperoleh dari gunung Pegat, Kec. Srengat, Kab. Blitar.

## Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
Tabel 4 Alat yang Dipergunakan Dalam Penelitian No. Penggunaan Jenis alat Kapasitas/ kuantitas 1 Pembakaran cangkang bekicot dan jerami padi • Incenerator • Drum dari bahan besi 100Kg/ 1 2 Penghalusan bahan baku Blender merk Sharp SB TI 181P 2 L/1 3 Penimbangan bahan • Timbangan analitik item AR 2140 Ohaus Corp. Pine Brook NJ USA • Cawan petri • Sendok bahan 500gram/1 1 1 4 Pembakaran bahan baku semen (abu cangkang bekicot, AJP, psir besi, dan tanah liat) Furnace FB 1410 Suhu 1000 o C/1 5 Analisis bahan kimia dalam abu cangkang bekicot dan AJP Analisis bahan kimia semen Difraksi sinar X (XRD) merk X’’Pert PRO 1 6 Pembuatan dan pencetakan mortar • Timbangan digital • Gelas ukur • Baskom • Pengaduk • Alat cetak (kubus berukuran 2,5 x 2,5 cm2) dari bahan besi. 1 1 2 1 9 7 Analisis kuat tekan mortar loadcel proving ring kapasitas tekan beban  minimal  0,5 Kg.

## Tahapan Penelitian
1. Abu jerami padi didapatkan dengan cara membakar jerami padi di dalam alat insinerator pada suhu 800 o C.
2. Abu bekicot  didapatkan dengan cara pemanasan dalam furnace dari cangkang bekicot yang telah ditumbuk halus  pada  alu  besi.  Suhu  yang  digunakan  untuk  pemanasan  hingga  menjadi  abu  bekicot  adalah  700 o C. Setelah  diperoleh  abu  bekicot  dilakukan  penumbukan  hingga  menjadi  serbuk  yang  lebih  halus  dengan menggunakan mortar dan diayak menggunakan saringan.
3. Tanah  liat  yang  masih  berbentuk  bongkahan  dihancurkan  dengan  menggunakan  alu  besi,  kemudian dihaluskan dengan meggunakan blender dry mill .
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Devita Sulistiana. 2018. Pengaruh Penambahan Abu Cangkang Bekicot Pada Semen Ramah Lingkungan Terhadap Kuat Tekan Mortar.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 63-69
4. Pasir besi dihaluskan dengan cara digerus dengan menggunakan mortar.
5. Seluruh  bahan  pembuat  semen  dicampur  dengan  beberapa  variasi  komposisi  yang  telah  ditentukan. Pencampuran seluruh bahan menggunakan dry ball mill kecepatan 56 rpm.
6. Setelah dilakukan pencampuran bahan, selanjutnya dilakukan pembakaran pada suhu 800 o C menggunakan alat insinerator.
7. Kemudian ekosemen dihaluskan kembali dengan menggunakan mortar, setelah itu diayak dengan saringan no.200 (0,0075 mm).

## Gambar 1. Prosedur Kerja

## Analisis Data
Analisis terhadap kandungan/komposisi kimia bahan baku semen dari abu jerami padi dan abu cangkang bekicot dilakukan dengan menggunakan difraksi sinar X. Sementara uji terhadap kuat tekan mortar dilakukan melalui metode SNI 15-2049-2004 dengan persamaan:
P = Fm A ............(1)
Dimana:
P
= Kuat tekan (Mpa)
F m
= Gaya tekan maksimum (N) A  = Luas Penampang benda uji (mm 2 )

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekosemen dihasilkan dengan mencampurkan abu jerami padi (AJP), abu cangkang bekicot, pasir besi, dan tanah liat dengan 3 variasi perbandingan.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Devita Sulistiana. 2018. Pengaruh Penambahan Abu Cangkang Bekicot Pada Semen Ramah Lingkungan Terhadap Kuat Tekan Mortar.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 63-69
Tabel 5. Variasi Campuran Bahan Baku Ekosemen Tipe A, B, dan C Bahan Campuran Ekosemen A (g) Ekosemen B (g) Ekosemen C (g) Abu cangkang bekicot 58,19 49,17 54,18 AJP 40,19 49,19 44,20 Pasir besi 0,32 0,34 0,34 Tanah liat 1,31 1,33 1,31
Ekosemen dengan campuran abu cangkang bekicot dan abu jerami padi yang dihasilkan selanjutnya akan dibuat beton/mortar dengan campuran pasir dan katalis air dengan perbandingan tertentu (Tabel 5) dicetak dalam cetakan kubus berukuran 25 x 25 x 25 mm. Mortar selanjutnya didiamkan selama 28 hari. Untuk mengetahui kualitas semen yang dihasilkan digunakan uji tekan dengan menggunakan loadcel proving ring dengan kapasitas tekan beban minimal 0,5 Kg di Laboratorium Teknik Sipil, Universitas Brawijaya Malang.
Gambar 2. Uji Kuat Tekan   Mortar untuk Menguji Kualitas Ekosemen Tabel 6 Hasil Uji Kuat Tekan Mortar Waktu Simpan 28 Hari
Satuan A B C F (Kg) 18,06 6,19 9,88 A (cm2) 2,27 2,27 2,27 P (Kg/cm2) 7,94 2,73 4,35
Berdasarkan data uji tekan terhadap mortar waktu simpan 28 maksimum, diksetahui bahwa ekosemen tipe A memiliki daya uji terbesar, yaitu 7,94 Kg/cm2. Ekosemen tipe A ini dihasilkan dari campuran 58,19 gram abu cangkang bekicot dan 40,19 gram abu jerami padi. Jumlah abu cangkang bekicot yang digunakan merupakan jumlah yang terbesar jika dinbandingkan ekosemen B, maupun C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penambahan abu cangkang bekicot maka kualitas ekosemen semakin baik.
Nilai kuat tekan mortal ini masih jauh jika dibandingkan dengan kuat tekan semen gresik OPC, yaitu 171 Kg/cm 2 . Hal ini dikarenakan  senyawa  utama dalam  semen,  yaitu trikalsium silikat (C 3 S). Kuantitas  senyawa yang terbentuk selama proses pengikatan berlangsung mempengaruhi kekuatan beton dan umur awal pada 14 hari  pertama.  Senyawa  C 3 S  akan  terbentuk  pada  kalsinasi  dan  sintering    pada  suhu.  Kalsinasi  adalah  proses pelepasan senyawa CO 2 ke udara dan penguraian secara maksimum unsur-unsur reakti yang terkandung dalam material semen. Proses ini terjadi hingga suhu 1200 o C. Sintering adalah proses peleburan semua material dan reaksi maksimum antara CaO dengan SiO 2 , Al 2 O 3 , dan Fe 2 O 3 . Mineral ini membentuk senyawa utama semen, yaitu C 3 S (Alite), C 2 S (Belite), C 3 A (Celite), dan C 4 AF (Felit). Proses ini terjadi hingga suhu 1500 o C. Dalam penelitian ini, pemanasan bahan baku ekosemen hanya pada suhu 800 o C, sehingga yang terjadi hanya proses
Jurnal Qua Teknika, Vol. 8 No. 2 September 2018 p-ISSN: 2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id ; Email; quateknika@Gmail.com
Achendri M. Kurniawan, Devita Sulistiana. 2018. Pengaruh Penambahan Abu Cangkang Bekicot Pada Semen Ramah Lingkungan Terhadap Kuat Tekan Mortar.
Jurnal Qua Teknika , (2018), 8(2) : 63-69
kalisinansi, sementara proses sintering belum bisa terjadi. Senyawa C 3 A dan C 4 AF akan terbentuk pada sintering dengan  suhu  di  atas  1000 o C.  Dalam  proses  ini,  silikon  dan  besi  akan  mengalami  peleburan.  Titik  lebur  dari silikon adalah 1414 o C dan besi 1535 o C..

## SIMPULAN
Dalam penelitian tersebut dapat di simpulkan sebagai berikut:
1. Uji  kuat  tekan  pada  mortar  ekosemen  yang  dihasilkan  diketahui  bahwa  semen  tipe  A  yang  terdapat penambahan abu cangkang bekicot lebih bersar menghasilkan kuat tekan meningkat sebesar 54,78%.
Dalam penelitian tersebut dapat diberikan saran sebagai berikut:
1. Proses pengeringan bahan eko semen harus benar-benar kering sebelum di lakukan penghalusan, hal ini di karenakan akan mempengaruhi kualitas ekosemen pada saat pelaksanaan furnace karena bahan ekosemen masih memiliki kandugan air.
2. Proses  pemanasan  terhadap  bakan  baku  ekosemen  sebaiknya  perlu  ditingkatkan  lagi  suhunya,  sehingga proses sintering bisa terjadi dan dapat menghasilkan senyawa utama penyusun semen.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kualitas semen yang dihasilkan, tidak terbatas pada uji kuat tekan saja.
4. Proses pencetakan mortar harus dilakukan pemadatan yang merata sehingga saat pengujian tekannya tidak terdapat bagian yang keropos yang dapat mengurangi kualitas kuat tekannya.
5. Alat  cetak  morta  sebaikknya  silinder  dan  sudah  ada  pembuka  cetakan  sehingga  akan  mempermudah pelebasan benda uji dari alat cetak.
6. Perataan permukaan benda uji merupakan proses perataan pembebanan, sehingga pembebanan pada benda uji dapat di salurkan secara merata ke seluruh bagian benda uji.
7. Proses perawatan benda uji harus di perhatikan juga terutama terkait perendaman setelah pelepasan benda uji dari cetakanya
8. Untuk mengetahui daya tahan semen terhadap pengaruh lingkungan, perlu uji lanjutan dengan merendam mortar dengan menggunakan larutan kapur jenuh.

## REFERENSI
Ariesta, F.S & Sawitri, D. 2013. Studi Eksperimental Pembuatan Ekosemen dari Abu Sampah dan Cangkang Bekicot  sebagai  Bahan  Alternatif  Pengganti  Semen. Jurnal  Teknik  Kimia  POMITS ITS  Surabaya. Nomor 2, Vol. 2, Hal. 1-5.
Metungku NA, dkk. 2017. Pemurnian dan Karakterisasi Senyawa SiO 2 Berbasis Pasir Kuarsa Dari Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Jurnal Gravitasi, Jurusan Fisika FMIPA Universitas Tadulako Palu . Nomor 1, Vol. 16. Hal. 39-43.
Departemen P.U. 2002. RSNI S–05-2002 (Spesifikasi Beton Serat dan Beton Semprot) , LPMB, Bandung. Malasyi, Syibral, Welsi, & Fardansyah. 2014. Analisis Pengaruh Penggunaan Abu Jerami Terhadap Kuat Tekan Beton. Teras Jurnal, Vol.4, No.2. Universitas Malikussaleh.
Pratama, R.S. Pengaruh Pasir Pantai Sebagai Agregat Halus dan Cangkang Kerang Sebagai Substitusi Parsial Semen Terhadap Kuat Tekan Beton. 2017. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
Pratiwi, N.G.Pembuatan Ekosemen Berbahan Baku Abu Cangkang Kerang, Abu Sampah Organik, Dan Lumpur Limbah. 2016. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga
Sriyadi, Eko. 2010. Analisis Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton Dengan Bahan Tambah Abu Sekam Padi dan Bestmittel. Skripsi. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sunardi,  dkk.  2013.  Pemanfaatan  Cangkang  Bekicot  ( Achatina  Fulica )  Sebagai  Katalis  untuk  Reaksi Transesterifikasi. Jurnal Fisika FLUX, FMIPA UNLAM Banjarbaru . Nomor 2, Vol. 10, Hal. 100- 109.
Qoniah I, dkk. 2011. Penggunaan  Cangkang Bekicot  Sebagai Katalis untuk Reaksi Transesterifikasi  Refined Palm Oil. Prosiding Skripsi Jurusan Kimia. FMIP ITS Surabaya.